Del Sic. Gio. Mairo^si Dapoi-ìte . 277 



84- Qui ora però non trattasi di ferro-crnrlo, ma dell'os- 

 sido di questo metallo, il quale risultar suole da un'analisi. 



85. Quindi è die, tornando il discorso delle miniere spa- 

 tiche straniere, il maggior prodotto, calcolato per questo con- 

 to , è forse quello di una miniera di Baigorry, da cui Drap- 

 pier f;bbe il sessantun© d'ossido rosso per cento. 



86. È molto considerabile, a dir vero, anche quello, che 

 Bocliolz ottenne dalla miniera di Bareuth, la quale gli die il 

 cinquanta per cento d'ossido, però imperfetto. 



87. A cinquantaquattro r cinquanta per cento arrivò l'os- 

 sido di ferro, che Brocchi ottenne dalla miniera del Ronchet- 

 to, ed ai cinquantasette e venticinque dall'altra del Cavallo 

 situata parimente in Valtrompia . 



88. I! risultato dall'analisi mia fu per ogni duecento gra- 

 ni nella miniera di Ortasolo , di grani 109.7.5 d'ossido di 

 ferro, ed in quella di Manina, di grani 114.064. Sicché cal- 

 colato questo risultato sopra un solo centinajo, l'ossido di 

 ferro nella prima di esse miniere è di gran. 54 • 87S 



nella seconda — — — — — di gran. 67 . o3a . 



Ma passiamo a dare il processo analitico da me tenuto 

 per le mentovate due miniere . 



S. XIII. 



8g. Essendo che lo scopo mio quasi primario in questa 

 analisi fosse, siccome ho anche detto, quello stesso, che pre- 

 fìsso erasi riguardo alle minier.; di Francia il Sig. Drappìer, 

 cioè a dire di verificare specialmente se nel Ferro Spatico 

 esistesse o no la calce, io ho creduto di dover aprire l'ana- 

 litico processo primieramente su questo punto di fatto, facen- 

 do sul minerale prima di tutto lo sperimento dal Chimico Fran- 

 cese proposto . 



90. Siccome poi le due nostre miniere a questo uopo da 

 me prescelte , moltissima analogia hanno con quelle della Val- 

 trompia , analizzate, come dissi, eccellentemente dal lodato 



